532 



H. LE CHATELIER — LES ALLIAGES MÉTALLIQUES 



Mais en général, la conductibilité des alliages est 

 bien inférieure à celle qui serait ainsi calculée par 



CvniposUwn tvi uc/f///ic th- î 'litlatfc 



Fig. 1. — Courbes de condiiclibilité d'un certain iioinhrr 

 d'alliCKjes. 



la règle des mélanges, et, de plus, il suflil de l'ad- 

 dition de très petites quantités d'un métal à un 

 excès d'un autre, pour produire une chute déjà 



CûmpasUwn en, volume de l'aUiaffe 



— Cnvrhes de coiidiictili/é îles ulliiu/es 

 l'b-lii, l'b-Sh, Sn-ISi, Sii-Sh. 



considérable de conductibilité, comme le montrent 

 les graphiques des figures 2 et 3 reproduisant 

 d'anciennes expériences de Matthiessen. 



C/tmposUwn. e/i, votv/rie de l'aUùige 



Fig. 3. — Coiirhrs de cùndiicliliildé des alliages 

 Aii-.lf/, Ait-Vii. 



On ne peut, jusqu'ici, rattacher d'une façon cer- 

 taine celte particularité à la constitution chimique 



de l'alliage, sans faire des hypothèses discutables. 

 Mallhiessen avait conclu à l'existence de transfor- 

 mations allotropiques, mais celle conclusion est 

 contredite par l'étude des autres propriétés. Il 

 semblerait plutôt que cet accroissement de résis- 

 tance doive être attribué à la production de mé- 

 langes isomorphes. Celle conclusion semble diffi- 

 cilement contestable dans le cas des alliages du 

 fer avec le nickel et le manganèse, de l'argenl 

 avec l'or. 



Dans certains cas, les courjjes de conductibilil.' 



Fig. 4. — Cuitrbe de conduclibililé de VuUkujcS-b-Cii. 



présentent une allure plus irrégulière encore : on 

 observe, pour une certaine composition, un relève- 

 ment de la conductibilité; la courbe présente un 

 maximum anguleux : c'est le cas des alliages doni 



C.Tnpai-'.U'ri in, vcùuiu: de t aJùaffr . 

 Fig. ■;. _ Voiirbe de ,„,idiiclibll,lé de ralliai),' .<ii-Cir 



les coui'bes soni n'iii'oduilos dans les ligures 1, .") 

 ci-dessus et G page o3."{!. 



.•\ première vue, l'existence de ce iiia\imiiiii 

 semble l)ien correspondre à une combinaison dé- 

 finie ; l'exaclilude de celle interprétation est dé- 

 montrée par le fait que l'on retombe ainsi, pour 

 ces combinaisons, sur les mêmes formules que 

 par les autres méthodes; ainsi, pour les alliages 

 élain-cuivre, on trouve la formule SnCu'' à 61,S % 



